Об одной задаче Коффмана-Шора, связанной с упаковкой прямоугольников в полосу

ЗАЩИТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПОЗИЦИЙ НА БАЗЕ ГЕКСАДЕЦИЛАМИНА И МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ © Н.В. Габелко, В.И. Вигдорович

Одним из наиболее технически простых и эффективных способов борьбы с атмосферным воздействием является использование консервационных материалов с маслорастворимыми ингибиторами коррозии.

Коррозионные испытания проведены на образцах стали СтЗ в термовлагокамере Г-4 с суточным циклом работы 8 часов при 40 °С и 100 %-ной относительной влажности, остальное время суток - в условиях отключения камеры, естественного снижения температуры при отключенной камере и закрытой дверке. Продолжительность испытаний - 30 суток (720 часов). В качестве растворителя-основы использованы индустриальное И-20А и трансформаторное (ТМ) масла.

Таблица 1

Защитная эффективность композиций гексадециламина в ТМ (числитель) и И-20А (знаменатель) по отношению к стали СтЗ в термовлагокамере.

Время экспозиции 30 суток. К* г/м2 ч = 0,015/0,009

CC16H,jNH, • мас. % Z,%

0 75,0/85,0

1 99,9/99,9

3 99,9/99,9

5 99,9/99,9

10 99,9/99,9

Такие исследования наилучшим образом моделируют условия атмосферной коррозии. Кроме этого, ламинарные потоки сконденсированной воды способствуют смыву консервационного материала, что позволяет оценить адгезию к поверхности металла и устойчивость пленки к атмосферным осадкам. Защитное действие изученных составов приближается к 100 % (табл. 1). Обводненные масляные композиции также обладают высокими защитными свойствами в термовлагокамере Г-4 (табл. 2).

Таким образом, составы на базе гексадециламина и минеральных масел проявляют высокую защитную эффективность.

Таблица 2

Защитное действие обводненных составов при коррозии стали СтЗ в термовлагокамере

Состав Скорость коррозии К, г/м2 ч Z,%

5 % CI6H13NH2 в TM (р = 0,65) 0,000033 99,9

5 % C,6H31NH2 вИ-20А(р= 1,00) 0,000015 99,9

10%C16H„NH2 в TM (р = 1,00) 0,000010 99,9

10%С,6НззЫН2 в И-20А (р = 0,95) 0,000013 99,9

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ АЛКАНОВЫХ РАСТВОРОВ ПАВ

© О.С. Петрова, Е.Д. Таныгина

Сопоставлена водопроницаемость алкановых растворов КОСЖК, хлорпроизводных диметилгидразина (Г89), аминоамндов карбоновых кислот ТВК-1.

Водопроницаемостью - это скорость диффузии водяных паров или капель через покрытие. Массоперенос воды через пленку подчиняется закону Фика:

dm/dx = - DSAP/I,

где dw/dx - количество водяного пара, продиффунди-ровавшего за время т через поперечное сечение слоя с

поверхностью 5 и толщиной I. АР - разность давления пара на обеих сторонах слоя, О - коэффициент диффузии; или уравнению Пуазейля:

я2>/'/4

УикиЛ = —----------Ар,

где Ут.-ш - объем воды, продиффундировавший через капиллярно-пористую пленку за время т при градиенте